## PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG BIJI KARET DENGAN ADITIF TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF MELALUI TEKNOLOGI PEMBRIKETAN
Randi Nasarudin 1) , Abdul Ghofur 2) 1,2 Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Jl. Akhmad Yani Km.36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 Email: nasarudinrandi@gmail.com

## Absract
The  development  of  alternative  energy  sources  that  can  replace  fuel  oil  is  very important  to  utilize  natural  resources  optimally  and  environmentally.  The  shell produced  from  rubber  plants  is  the  main  ingredient  in  this  study,  while  the coconut  shell  is  an  additional  material  used  to  increase  the  calorific  value  of alternative fuels which is often referred to as Briquette. The purpose of this study is to determine the effect of variations in raw material composition and variations in  pressure  on  the  quality  of  rubber  shells  and  coconut  shell  waste  briquettes according to SNI standards. The raw material for rubber shell and coconut shell is processed into charcoal using carbonization method with a variation of a mixture of 85%: 15%, 90%: 10% and 95%: 5% with  5% adhesive. Then mix the printed material with a pressure of 300 kg/cm 2 and 100kg/cm 2 . The quality parameters of briquettes  are  based  on  SNI  01-6235-2000  standards  with  moisture  content,  ash content,  volatille  matter  content,  and  lacquer  value.  The  results  of  the  study showed  that  the  sample  b1  with  85%  injection:  15%  print  pressure  300kg/cm 2 . The briquette with the sample code b1 has a water content value of 5,10432%, ash content  of  14,8604%,  volatile  matter  content  of  12,8002%,  carbon  value  of 66,8225%  and  heating  value  of  6576.592501  cal/gr.  But  overall  the  briquettes have not met the standards of SNI 01-6235-2000 concerning the quality of wood charcoal  briquettes.  Because  the  ash  content  of  the  briquette  exceeds  the maximum limit that has been determined, namely a maximum of 8%.
Keywords: Alternative Energy, Rubber Seed Shell, Coconut Shell, Pressure

## PENDAHULUAN
Cangkang  biji  karet  adalah  satu  diantara  komponen  yang  tidak  banyak digunakan  bahkan  dibuang  begitu  saja  ketika  masa  tanaman  karet  berbuah  tiba. Tentu dengan luasnya lahan perkebunan karet akan menghasilkan banyak limbah biji karet pula. Biji karet yang dihasilkan dari perkebunan karet sangatlah banyak, maka dari itu saya menjadikan satu potensi boimassa untuk dijadikan energi.
Bahan  pembuatan  biomassa  didapat  dari  limbah  pertanian,  limbah  industri dan limbah rumah tangga. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu bahan yang memiliki tingkat kalor tinggi dan tingkat gas buang rendah guna agar mengurangi pemanasan  global.  Bahan  paling  baik  yaitu  bahan  yang  mampu  mencapai  kalor dari 6500 - 7600 kkal/kg.
Pada  penelitian  ini  digunakan  limbah  cangkang  biji  karet  dan  tempurung kelapa sebagai obyek pemanfaatan. Yaitu karena pontensi bahan baku biomasa di indonesia dangatlah banyak.

## Briket
Bentuk  briket  bermacam-macam  tergantung  dari  bentuk  keinginan mencetaknya,  ada  yang  berbentuk  segi  empat,  hexagonal,  berbentuk  bola, berbrntuk persegi panjang, dan masih banyak lagi. Adapun briket dengan ukuran yang lebih besar agar dibuatkan lubang pada briket agar lebih mudah terbakar.

## Analisis proximate
Analisis proximate adalah  analisa  yang  mengetahui  data  dari  hasil  bahan yang dipanaskan. Pada analisis proximate, menggunakan parameter :
1. Kadar air (moisture)
Berdasarkan  SNI  13-1477-1994,  untuk  mendapatkan  kadar  air  dilakukan perhitungan dengan cara :
(1) di mana: W = berat awal (gram) B = berat kering (gram)
Kadar  air  (moisture)  yang  terdapat  di  dalam  bahan  bakar  padat  dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Free moisture (uap air bebas)
Free  moisture  dapat  berkurang  dengan  cara  penguapan,  misalnya dengan cara air drying.
b. Inherent moisture (uap air terikat)
Kadar  ini  dapat  dikurangi  yaitu  dengan  cara  memanaskan  (ovening) briket dengan suhu 104 – 110 o C selama satu jam.
2. Kadar abu
Abu  adalah  mineral  yang  terdapat  pada  bahan  bakar  padat  dan  sering  kita temui  setelah  proses  pembakaran.  Unsur  abu  yaitu  mineral  silika  dan  terlalu banyak  abu  juga  berpengaruh  terhadap  kualitas  pembakaran,  sehingga  semakin tinggi abu yang dihasilkan maka kualitas nilai kalor akan turun. Berdasarkan SNI 13-1477-1994, untuk memperoleh nilai nya dilakukan cara :
kadar abu = F/W ×100% (2) di mana: F = berat abu (gram) W = berat mula-mula (gram)
3. Kadar zat-zat terbang (volatile matter) Volatile  matter  merupakan  bahan  atau  zat  yang  mudah  terbakar  dan  tidak terbakar.  Adapun  gas  yang  mudah  terbakar  yaitu  metana  (CH4),  karbon monoksida  (CO)  dan  hidrogen.  Berdasarkan  SNI  13-1477-1994,  kadar  zat-zat terbang (volatile matter) di hitung dengan cara :
Vollatile matter = (W-B)/W ×100% (3)
di mana:
B = berat setelah dikeringkan (gram) W = berat mula-mula (gram)

## 4. Nilai kalor
Nilai  kalor  adalah  pembakaran  sempurna  dari  jenis  bahan  bakar  seperti bahan  bakar  padat,  cair  dan  gas.  Nilai  kalor  briket  diukur  dengan  menggunakan alat bomb calorimeter dan dihitung berdasarkan persamaan:
Nilai kalor = ((EE × ∆T)) (4) (berat bahan) -(acid)-(fulse) Dimana: EE = 2408,267 (kal/g) ∆T = selisih suhu akhir dan suhu awal (ᴼC)
Acid   = sisa abu (kal/g)
Fulse   = panjang sisa kawat (cm)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  terdiri  dari:  tempat  dan  waktu  penelitian,  variabel pengukuran  peubah,  alat  dan  bahan  penelitian,  skema  instalasi  penelitian, prosedur  pengambilan  data  penelitian,  diagram  alir  penelitian,  dan  proses pengolahan data.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode eksperimental  (experimental  method).  Jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk menguji sifat fisik dan karakteristik pembakaran briket limbah cangkang karet dan tempurung  kelapa.  Adapun  langkah-langkah  dalam  penelitian  ini  dapat  di  lihat dalam Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  di  Laboratorium Perpindahan Kalor dan Massa Universitas Gadjah Mada yaitu berupa karakteristik briket  limbah  dari  cangkang  biji  karet  yang  meliputi  kadar  air,  kadar  abu,  kadar volatile matter dan nilai kalor yang ditunjukan dalam tabel 1.
Tabel 1. Data pengujian karakteristik briket limbah cangkang biji karet

## Hasil Pengujian Kadar Air
Hasil pengujian kadar air briket cangkang karet ditampilkan pada Gambar 1. Dari hasil tersebut dapat dilihat perbedaan nilai kadar air pada setiap sampelnya.
Gambar 1. Grafik Kadar Air
Berdasarkan Tabel 1. Dan Gambar 1. di atas briket dengan kode sampel A1 memiliki kadar air sebesar 5,4628%, A2 memiliki kadar air sebesar 6,3011%, A3 memiliki kadar air sebesar 7,0942%, B1 memiliki kadar air sebesar 4,3203%, B2 memiliki kadar air sebesar 5,1043%, dan B3 sebesar 5,1043%.
Dari  keenam  briket  tersebut  semuanya  memenuhi  standar  nilai  kadar  air SNI01-6235-2000 mutu arang kayu dengan standar 8%.

## Hasil Pengujian Kadar Abu
Hasil pengujian kadar abu briket  cangkang karet ditampilkan pada Gambar 2.  Dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  perbedaan  nilai  kadar  abu  pada  setiap sampelnya.
Gambar 2. Grafik Kadar Abu
Berdasarkan Tabel 1. dan Gambar 2. di atas briket dengan kode sampel A1 memiliki kadar abu sebesar 13,4614%, A2 memiliki kadar abu sebesar 14,2440%, A3  memiliki  kadar  air  sebesar  15,0962%,  B1  memiliki  kadar  abu  sebesar 14,0602%, B2 memiliki kadar abu sebesar 14,8604%, dan B3 memiliki kadar abu sebesar 15,7301%. Hasil menunjukkan kadar abu pada briket satu sama lain tidak terlalu jauh berbeda.
Briket  dengan  kadar  abu  terendah  yaitu  briket  A1  dengan  kadar  abu sebesar  13,4614%  dan  briket  dengan  kadar  abu  tertinggi  yaitu  briket  B3  dengan kadar  abu  sebesar  15,7301%.  Dari  keenam  briket  tesebut  semuanya  tidak mencapai  standar  nilai  kadar  abu  SNI  01-6235-2000  maksimal  8%.  Hal  tersebut dipengaruhi oleh kandungan bahan – bahan yang terdapat dalam perekat maupun arang seperti silika (Maryono, 2013).

## Hasil Pengujian Kadar Volatile Matter
Hasil  pengujian  kadar volatile  matter briket  Cangkang  Karet  ditampilkan pada  Gambar  3.  Dari  hasil  tersebut  dapat  dilihat  perbedaan  nilai  kadar volatile matter pada setiap sampelnya.
Briket  dengan  kadar  volatile  matter  terendah  yaitu  pada  briket  B1  yang memiliki kadar volatile matter sebesar 12,8002% dan briket dengan kadar volatile matter  tertinggi  yaitu  briket  A3  yang  memiliki  kadar  volatile  matter  sebesar 15,0232%.  Artinya  smua  sampel  memenuhi  standar  nilai  kadar  volatile  matter SNI  01-6235-2000  dari  mutu  briket  arang  kayu  yaitu  kadar  volatile  matter maksimal 15%.

## Hasil Pengujian Nilai Kalor
Hasil pengujian nilai kalor briket Cangkang karet ditampilkan pada Gambar 4. Dari hasil tersebut dapat dilihat perbedaan nilai kalor pada setiap sampelnya.
Gambar 4. Grafik kadar kalor
Dari Gambar   4 diketahui nilai kalor terendah  yaitu briket A3 dengan nilai kalor sebesar 6166,1166 kal/gr dan briket dengan nilai kalor tertinggi yaitu briket B1  dengan  nilai  kalor  sebesar  6757,5479  kal/gr.  Dari  keenam  briket  tersebut seluruhnya masuk standar dari SNI 01-6235-2000 untuk mutu briket dengan nilai kalor minimal 5000 kal/gr. Semakin tinggi nilai kalor maka semakin baik kualitas briket yang dihasilkan.

## KESIMPULAN
Dari hasil perbandingan keenam sampel briket dapat diketahui bahwa briket dengan campuran terbaik adalah briket dengan kode sampel B1 dengan nilai kadar air sebesar 5,10432%, kadar abu 14,8604%, kadar volatile matter 12,8002%, nilai karbon 66,8225% dan nilai kalor 6576,592501 kal/gr. Namun secara keseluruhan briket  tersebut  tidak  semuany  masuk  SNI  01-6235-2000.  Dikarenakan  kadar  abu dari briket tersebut melebihi batas maksimal yang telah ditentukan yaitu maksimal sebesar 8%.

## DAFTAR PUSTAKA
Anetiesia, et al (2014). Pembuatan Briket Dari Bottom ash dan Arang Tempurung Kelapa Sebagai Sumber Energi Alternatif.
Badan Standarisasi Nasional. Mutu Briket Arang Kayu. SNI 01-6235-2000. Gunawan, et  al .  (2015). Pengujian  Nilai  Kalor  Dan  Kadar  Air  Terhadap Biobriket  Sebagai  Bahan  Bakar  Padat  Yang  Terbuat  Dari  Bottom  ash Limbah  PLTU  Dengan  Biomassa  Cangkang  biji  karet  Melalui  Proses Karbonisasi. Prosiding Snst  Ke-6 Tahun 2015 Fakultas Teknik  Universitas Wahid Hasyim Semarang.
Maryono,  Sudding dan  Rahmawati. 2013. Pembuatan  dan Analisis Mutur Briket Arang Tempurung Kelapa Ditinjau Dari Kadar Kanji. Jurnal Chemical Vol. 14 No. 1. FMIPA Jurusan Kimia. Universitas Negeri Makassar. Makassar.